Lichtbrechung emiger Harze. 



515. 



Schmelzpunkt n-^ 



Mastix 



100—120° 



108 



115 



120 



135 



140 



150 

 140—170 



170 



185 



220 



245 



260 

 259—265 



1-53917—1-55027 



1-53180 



1 - 54060 

 1-52554—1-55341 



1-53259 



1-54852 



1-54041 

 1-53996- 1-54568 



1-54410 



1-54251 



1 -55057 



1-54789 



1-54378 

 1-55466—1-57638 



Kamerunkopal 



Manilakopal weich 



Elemi 



Alanilakopal hart 



Gummilack 



Dammar 



Kaurikopal 



Gelbbenguellakopal 



Sierra Leonekopal jung 



Sierra Leone(Kiese!-)kopal 



Rotangolakopal 



Inhambanekopal 



Sansibarkopal 



' Wir sehen, daß sich hier nicht einmal eine annähernde 

 Beziehung finden läßt. 



Dieselbe Erfahrung wie mit den Schmelzpunkten kann 

 man auch durch eine Gegenüberstellung zu den von Wiesner^ 

 und Bottier- aufgestellten Härteskalen der Kopale 

 machen: Mit dem Härtegrad steigt der Brechungsindex. 

 Beginnend mit dem härtesten Kopal sind die Reihen folgende: 



Nach VViesner: 



1. Sansibarkopal. 



2. Mozambiquekopal. 



3. Kieselkopal (Sierra Leone-). 



4. Gabonkopal. 



5. Angolakopal. 



6. Benguellakopal. 



7. Kauri- und Manilakopal. 



8. Südamerikanischer Kopal. 



Nach Bottier: 



1. Sansibarkopal. 



2. Rotangolakopal. 



3. Kieselkopal. 



4. Gelbbenguellakopal. 



5. Kongokopal. 



6. Manilakopal. 



7. Weißangolakopal. 



8. Kaurikopal. 



9. Brasilianischer Kopal. 



1 Wiesner (14), p. 330. 



2 Bottier {93), p. 21. 



